66o 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



température de iSSo**, cette solubilité est encore très faible, puisqu'elle 

 est inférieure à i pour loo. 



)) 2° Solubilité du silicium dans le zinc. — Nous avons employé le même 

 dispositif j)our ces nouvelles expériences; seulement le métal, après satu- 

 ration du silicium puis refroidissement, élait attaqué par l'acide chlorhy- 

 drique étendu ('). La solubilité du silicium est plus grande dans le zinc. 

 Déjà à 65o° elle est de o,5 pour loo, et à 85o^ de 1,62. 



» Les chiffres trouvés sont les suivants : 



o pour 100 



Si dissous à 600 o , 06 



à 65o o, i5 



à 780 0,57 



à 800 0,92 



à 85o 1 ,62 



» 

 » 



» Ces chiffres nous ont donné une courbe que nous reproduisons ci- 

 dessous et qui s'élève plus rapidement que la précédente. 



Fie;. 2. 



^7J 

 /,jiO 

 /,23 

 /,00 

 0.75 

 0,ùO 

 0.25 

 



500" 



600' 



700' 



600' 



SGO' 



» Conclusions. — En résumé, le silicium se dissout dans le zinc, à une 

 température beaucoup plus basse que dans le plomb. La solubilité com- 

 mence vers dSo**, elle s'élève à 85o*^ à une teneur de 1 , 62 pour 100. D'après 

 la forme de la courbe, nous voyons que, au-dessus de 85a°, cette solubilité 



plomb à sa température d'ébullilion, du silicium que le plomb évaporé avait aban- 

 donné, parce que ce dernier était en petits globules fondus, tandis que le silicium en 

 solution dans le plomb s'est séparé, par refroidissement brusque, sous forme de petits 

 cristaux. 



